Sz MÉMOIRES DE VACADÉMIE ROYALE 



pouffière blanche , qui étant délayée dans l'eau & filtrée , efi: fortement 

 ToM. IL précipitée par l'huile de tartre. 



/Innée go_ ^g régule d'antimoine pulvérifé, eft auffi diiTous en partie par ce 

 i 7 4 (?. £-gj j3i,5 la digeftion , comme le montre à l'œil la précipitation par l'huile 



de tartre. 



9°. Au contraire , cette liqueur acide refufe de toucher au bifmuth. 



1 0°. Enfin , elle tire de ce qu'on appelle vulgairement * cobaltum pro 

 cœruleo , calciné , une couleur rouge. 



XV. Mais ce fel dans fa forme feche , attaque beaucoup plus vigou- 

 reufement les corps métalliques ; & les expériences que j'ai faites là-deiïiis , 

 ont été accompagnées des circonllances fuivantes , qui me paroiilënt 

 dignes d'attention. 



1°. En mettant enfemble en fufion à un feu violent , dans un creufet 

 bien fermé , deux fcrupules d'or le plus pur , & en pouffière très-fubtile , 

 avec deux dragmes de ce fel femblable au verre , dont il a été fait 

 mention , § X , le poids n'a pas été confidérablement changé , mais les 

 fcories ont pris une couleur pourprée. 



2°. Le même poids d'argent parfaitement épuré , & très-fin , mêlé 

 avec 2 dragmes de ce fel , & traité de la même manière , a donné des 

 fcories toutes particulières , jaunâtres & médiocrement opaques , & 

 l'argent a perdu 4 grains de fon poids. 



3°. En procédant de même fur deux fcrupules du meilleur cuivre , 

 joints à la quantité fufdite de fel , il en eft refulté des fcories vertes , & 

 le cuivre n'a perdu que 2 grains , quoique les fcories fiUïènt fortement 

 teintes. La chofe me paroît bien remarquable , puifqu'elle donne lieu 

 de préfumer , qu'il s'eft infinué une partie de ce fel dans le cuivre , qui efi: 

 devenu non-feulement plus fragile , mais plus blanc , & cette blancheur 

 augmente en fondant encore deux ou trois fois ce cuivre avec la quantité 



fufdite de fel. ^ 



4°. En fondant 2 fcrupules de limaille de fer bien pure , ôc féparee 

 par le moyen de l'aiman , avec la même quantité de fel , j'ai obfervé 

 les phénomènes fuivans. Pendant la fufion ce mixte s'élevoit en écume , 

 & jettoit continuellement de petits éclairs , qui faifoient un fpeaacle 

 tout-à-fait réjouilTant , & qui n'eft autre chofe que le phofphore engendré 

 par la partie inflammable du fer & par l'acide de ce fel. Si l'on veut 

 verfer cette maffe , lorfqu'elle eft dans fa plus grande liquidité , oit 

 peut le faire par le haut , & l'on aura par ce moyen une fcorie en 

 forme de verre , couverte à fa furface d'une efpèce de feuille métallique , 

 & qui étant brifée change fa couleur en jaunâtre. Le refte du fer 

 demeure au fond du creufet , moitié fondu , moitié vitrifié & fpongieux. 

 * Allemand Bknfarhtn-KoiMt. C'«ft la mine d'où l'on wi U matière qui teint le verre en bisu. 



